标题：合金管
概述
合金管（Alloy pipe）是无缝钢管的一种，合金管分为结构用无缝管及高压耐热合金管。主要区别于合金管的生产标准及其工业，对合金管进行退火调质改变它的机械性能。达到所需要的加工条件。其性能比一般的无缝钢管多变利用值较高，合金管化学成分中含Cr比较多，耐高温、耐低温、耐腐蚀的性能。普碳无缝管中不含合金成分或者合金成分很少，合金管在石油、航天、化工、电力、锅炉、军工等行业的用途比较广泛的原因因为合金管的机械性能多变化好调整。执行标准中国国家标准
  聊城市地天泰物资有限公司GB/T8162-2008
GB/T8163-2008
GB3087-2008
GB6479-2000　
GB9948-2006
GB5310-2008
ASME SA210 —— 美国锅炉及压力容器规范
ASME SA213 —— 美国锅炉及压力容器规范
DIN17175 ——联邦德国工业标尺寸公差钢管种类
外径(D)
壁厚(S)
冷拔无缝钢管
钢管外径(mm)
允许偏差(mm)
钢管壁厚(mm)
允许偏差(mm)
>30～50
±0.3
>3～20
±10%

力学性能
标准
牌号
抗拉强度（MPa）
屈服强度（MPa）
伸长率（%）
硬度
GB3087
10
335～475
≥195
≥24
/
20
410～550
≥245
≥20
/
​GB5310
20G
410～550
≥245
≥24
/
20MnG
≥415
≥240
≥22
/
​25MnG
≥485
≥275
≥20
/
​15CrMoG
440～640
≥235
≥21
/
​12Cr2MoG
450～600
≥280
≥20
/
​12Cr1MoVG
470～640
≥255
≥21
/
​12Cr2MoWVTiB
540～735
≥345
≥18
/
​10Cr9Mo1VNb
≥585
≥415
≥20
/
​ASME SA210
SA210A-1
≥415
≥255
≥30
≤143HB
SA210C
≥485
≥275
≥30
≤179HB
​ASME SA213
SA213 T11
≥415
≥205
≥30
≤163HB
SA213 T12
≥415
≥220
≥30
≤163HB
​SA213 T22
≥415
≥205
≥30
≤163HB
​SA213 T23
≥510
≥400
≥20
≤220HB
​SA213 T91
≥585
≥415
≥20
≤250HB
​SA213 T92
≥620
≥440
≥20
≤250HB
​DIN17175
ST45.8/Ⅲ
410～530
≥255
≥21
/
15Mo3
450～600
≥270
≥22
/
​13CrMo44
440～590
≥290
≥22
/
​10CrMo910
480～630
≥280
≥20
/
​
化学成分
标准 
牌号 
化学成分（%） 
​​​​​​​​​​​​​​C 
Si 
Mn 
P 
S 
Cr 
Mo 
Cu 
Ni 
V 
Al 
W 
Ti 
Nb 
N 
​​GB3087 
10 
0.07～0.13 
0.17～0.37 
0.38～0.65 
≤0.030 
≤0.030 
0.3～0.65 
/ 
≤0.25 
≤0.30 
/ 
/ 
​​​​20 
0.17～0.23 
0.17～0.37 
0.38～0.65 
≤0.030 
≤0.030 
0.3～0.65 
/ 
≤0.25 
≤0.30 
/ 
/ 
​​​​​GB5310 
20G 
0.17～0.24 
0.17～0.37 
0.35～0.65 
≤0.030 
≤0.030 
≤0.25 
≤0.15 
≤0.20 
≤0.25 
≤0.08 
​​​​​20MnG 
0.17～0.24 
0.17～0.37 
0.70～1.00 
≤0.030 
≤0.030 
≤0.25 
≤0.15 
≤0.20 
≤0.25 
≤0.08 
​​​​​​25MnG 
0.18～0.24 
0.17～0.37 
0.80～1.10 
≤0.030 
≤0.030 
≤0.25 
≤0.15 
≤0.20 
≤0.25 
≤0.08 
​​​​​​15CrMo 
0.12～0.18 
0.17～0.37 
0.40～0.70 
≤0.030 
≤0.030 
0.80～1.10 
0.40～0.55 
≤0.20 
≤0.30 
​​​​​​​12Cr2MoG 
0.08～0.15 
≤0.50 
0.40～0.70 
≤0.030 
≤0.030 
2.00～2.50 
0.90～1.20 
≤0.20 
≤0.30 
​​​​​​​12Cr1MoV 
0.08～0.15 
0.17～0.37 
0.40～0.70 
≤0.030 
≤0.030 
0.90～1.20 
0.25～0.35 
≤0.20 
≤0.30 
0.15～0.30 
​​​​​​12Cr2MoWVTiB 
0.08～0.15 
0.45～0.75 
0.45～0.65 
≤0.030 
≤0.030 
1.60～2.10 
0.50～0.65 
≤0.20 
≤0.30 
0.28～0.42 
​0.30～0.55 
0.08～0.15 
B 0.002～0.008 
​​10Cr9Mo1VNb 
0.08～0.12 
0.20～0.50 
0.30～0.60 
≤0.020 
≤0.010 
8.00～9.50 
0.85～1.05 
≤0.20 
≤0.40 
0.18～0.25 
≤0.015 
​​0.06～0.10 
0.03～0.07 
​ASME SA210 
SA210A-1 
0.13～0.19 
≥0.1 
0.45～0.65 
≤0.030 
≤0.030 
​​​​​​​​​​SA210C 
0.18～0.24 
≥0.1 
0.80～1.10 
≤0.030 
≤0.030 
​​​​​​​​​​​ASME SA213 
SA213 T11 
0.05～0.15 
0.50～1.0 
0.30～0.60 
≤0.030 
≤0.030 
1.00～1.50 
0.50～1.00 
​​​​​​​​SA213 T12 
0.05～0.15 
≤0.50 
0.30～0.61 
≤0.030 
≤0.030 
0.80～1.25 
0.44～0.65 
​​​​​​​​​SA213 T22 
0.05～0.15 
≤0.50 
0.30～0.60 
≤0.030 
≤0.010 
1.90～2.60 
0.87～1.13 
​​​​​​​​​SA213 T23 
0.04～0.10 
≤0.50 
0.10～0.60 
≤0.030 
≤0.030 
1.90～2.60 
0.05～0.30 
​​​≤0.030 
1.45～1.75 
B 0.0005～0.006 
0.02～0.08 
≤0.040 
​SA213 T91 
0.08～0.12 
0.20～0.50 
0.30～0.60 
≤0.020 
≤0.010 
8.00～9.50 
0.85～1.05 
​≤0.40 
0.18～0.25 
≤0.015 
​​0.06～0.10 
0.03～0.07 
​SA213 T92 
0.07～0.13 
≤0.50 
0.30～0.60 
≤0.020 
≤0.010 
8.50～9.50 
0.30～0.60 
​≤0.40 
0.15～0.25 
≤0.015 
1.50～2.00 
B 0.001～0.006 
0.04～0.09 
0.03～0.07 
​DIN 17175 
ST45.8/Ⅲ
≤0.21 
0.10～0.35 
0.40～1.20 
≤0.040 
≤0.040 
​​​​​​​​​​15Mo3 
0.12～0.20 
0.10～0.35 
0.40～0.80 
≤0.035 
≤0.035 
​0.25～0.35 
​​​​​​​​​13CrMo44 
0.10～0.18 
0.10～0.35 
0.40～0.70 
≤0.035 
≤0.035 
0.70～1.10 
0.45～0.65 
​​​​​​​​​10CrMo910 
0.08～0.15 
≤0.50 
0.30～0.70 
≤0.025 
≤0.020 
2.00～2.50 
0.90～1.10 
≤0.30 
≤0.30 
​≤0.015 
​​​​​合金管理论计算：
（外径-壁厚）*壁厚*0.02483=每米的重量。
合金管的用合金管的材质大致有：
10#、20#、35#、45#、16-50Mn、27SiMn、40Cr、12-42CrMo
16Mn 12Cr1MoV T91 27SiMn 30CrMo 15CrMo 20G Cr9Mo 10CrMo910 15Mo3 15CrMoV 35CrMoV 45CrMo
合金管的分类：
钯合金管用于氢气与杂质的分离。
钯管纯化氢的原理是，在300—500℃下，把待纯化的氢通入钯管的一侧时，氢被吸附在钯管壁上，由于钯的4d电子层缺少两个电子，它能与氢生成不稳定的化学键（钯与氢的这种反应是可逆的），在钯的作用下，氢被电离为质子其半径为1.5×1015m，而钯的晶格常数为3.88×10－10m（20℃时），故可通过钯管，在钯的作用下质子又与电子结合并重新形成氢分子，从钯管的另一侧逸出。在钯管表面，未被离解的气体是不能透过的，故可利用钯管获得高纯氢。虽然钯对氢有独特的透过性能，但  合金管纯钯的机械性能差，高温时易氧化，再结晶温度低，易使钯管变形和脆化，故不能用纯钯作透过膜。在钯中添加适量的IB族和Ⅷ族元素，制成钯合金，可改善钯的机械性能11.汽车半轴套管用无缝钢管（GB3088-82）是制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管钯合金中，银约占20—30%，其他成分（如金等）的含量<5%。
当前应用的钯合金中，银约占20—30%，其他成分（如金等）的含量<5%。氢透过钯合金的速率与温度、膜的厚度及渗透摸两侧的原料氢和纯氢的压力差（P）有关。升高温度，增大P及减小膜的厚度，会使透氢速率增加。但温度升高，将使渗透膜的抗拉强度降低。因此，钯管的使用温度通常控制在450℃左右。某些杂质可导致钯中毒，使透气性能变坏，甚至可使膜遭到破坏。能引起钯中毒的物质有：汞、砷化物、卤化物、油蒸气、含硫和含氨物质以及粉尘等。钯合金可制成管状（称为钯管）或膜片（称钯膜）。
ABS合金管及专用冷熔胶就是其中之一广泛使用于建筑给水和中央空调特别在建筑给水立管和中央空调用管中应用具有.PC/ABS合金也可以制作汽车外装件，如汽车车轮罩、反光镜外壳、尾灯罩等。PC/ABS具有良好的成型性，可加工汽车大型部件，如汽车挡泥板。
合金管作为钢铁产品的重要组成部分，因其制造工艺及所用管坯形状不同而分为无缝钢管（圆坯）和焊接钢管（板，带坯）两大类。
钯管纯化氢的原理是在300—500℃下把待纯化的氢通入钯管的一侧时氢被吸附在钯管壁上由于钯的4d电子层缺少两个电子它能与氢生成不稳定的化学键(钯与氢的这种反应是可逆的)在钯的作用下
消除氢脆
【1】减少T22合金钢管中渗氢的数量，必须尽量减少高强度/高硬度钢制T22合金钢管的酸洗，因为酸洗可加剧氢脆。在除锈和氧化皮时，尽量采用喷砂抛丸的方法，若洛氏硬度等于或大于HRC 32的T22合金钢管进行酸洗时，必须在制定酸洗工艺时确保T22合金钢管在酸中浸泡的时间最长不超过10分钟。并应尽量降低酸液的浓度，并保证零件在酸中浸泡的时间不超过10分钟；在除油时，采用清洗剂或溶剂除油等化学除油方式，渗氢量较少，若采用电化学除油，先阴极后阳极，高强度T22合金钢管不允许用阴极电解除油；在热处理时，严格控制甲醇和丙烷的滴注量；在电镀时，碱性镀液或高电流效率的镀液渗氢量较少。　　【2】采用低氢扩散性和低氢溶解度的镀涂层　　一般认为，在电镀Cr、Zn、Cd、Ni、Sn、Pb时，渗入钢件的氢容易残留下来，而Cu、Mo、Al、Ag、Au、W等T22合金钢管镀层具有低氢扩散性和低氢溶解度，渗氢较少。在满足产品技术条件要求的情况下，可采用不会造成渗氢的涂层，如机械镀锌或无铬锌铝涂层，不会发生氢脆，耐蚀性高，附着力好，且比电镀环保。　　【3】镀前去应力和镀后去氢以消除氢脆隐患若零件经淬火、焊接等工序后内部残留应力较大，镀前应进行回火处理，回火消除应力实际上可以减少零件内的陷阱数量，从而减轻发生氢脆的隐患。　　【4】控制镀层厚度，由于镀层覆盖在紧固件表面，镀层在一定程度上会起到氢扩散屏障的作用，这将阻碍氢向紧固件外部的扩散。当镀层厚度超过2.5μm时，氢从紧固件中扩散出去就非常困难了。因此硬度<32HRC的紧固件，镀层厚度可以要求在12μm；硬度≥32HRC的高强度螺栓，镀层厚度应控制在8μmmax。这就要求在产品设计时，必须考虑到高强度螺栓的氢脆风险，合理选择镀层种类和镀层厚度。
物理性能
吉林合金管和碳钢精密管的物理性能数据对比，吉林合金管的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢精密管，而略低于奥氏体型吉林合金管；电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型吉林合金管排序递增；线膨胀系数大小的排序也类似，奥氏体型不锈钢精密管最高而碳钢最小；碳钢、铁素体型和马氏体型吉林合金管有磁性，奥氏体型不锈钢精密管无磁性，但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性，可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。 　　吉林合金管与碳钢精密管相比，具有下列特点：　　（1）高的电阴率，约为碳钢的5倍。 　　（2）大的线膨胀系数，比碳钢大40%，并随着温度的升高，线膨胀系数的数值也相应地提高。 　　（3）低的热导率，约为碳钢的1/3。 　　吉林合金管的力学性 　　不论吉林合金管还是耐热精密管，奥氏体型的精密管的综合性能最好，既有足够的强度，又有极好的塑性同时硬度也不高，这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢精密管同绝大多数的其它金属材料相似，其抗拉强度、屈服强度和硬度，随着温度的降低而提高；塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是：随着温度的降低，其冲击韧度减少缓慢，并不存在脆性转变温度。所以不锈钢精密管在低温时能保持足够的塑性和韧性。 　　吉林合金管的耐热性能 　　耐热合金管性能是指高温下，既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性，同时在高温时又有足够的强度即热强性。 
合金管的分类情况
（1） 无缝钢管
因其制造工艺不同，又分为热轧（挤压）无缝钢管和冷拔（轧）无缝钢管两种。冷拔（轧）管又分为圆形管和异形管两种。
a． 工艺流程概述
热轧（挤压无缝钢管）：圆管坯加热穿孔三辊斜轧、连轧或挤压脱管定径（或减径）冷却坯管矫直水压试验（或探伤）标记入库。
冷拔（轧）无缝钢管：圆圆管坯加热穿孔打头退火酸洗涂油（镀铜）多道次冷拔（冷轧）坯管热处理矫直水压试验（探伤）标记入库。
b．无缝钢管，因其用途不同而分为如下若干品种：
GB/T8162-2008（结构用无缝钢管）。主要用于一般结构和机械结构。其代表材质（牌号）：碳素钢20、45号钢；合金钢Q345、20Cr、40Cr、20CrMo、30-35CrMo、42CrMo等。
GB/T8163-2008（输送流体用无缝钢管）。主要用于工程及大型设备上输送流体管道。代表材质（牌号）为20、Q345等。
GB3087-2008（低中压锅炉用无缝钢管）。主要用于工业锅炉及生活锅炉输送低中压流体的管道。代表材质为10、20号钢。
GB5310-2008（高压锅炉用无缝钢管）。主要用于电站及核电站锅炉上耐高温、高压的输送流体集箱及管道。代表材质为20G、12Cr1MoVG、15CrMoG等。
GB5312-1999（船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管）。主要用于船舶锅炉及过热器用I、II级耐压管等。代表材质为360、410、460钢级等。
GB6479-2000（高压化肥设备用无缝钢管）。主要用于化肥设备上输送高温高压流体管道。代表材质为20、16Mn、12CrMo、12Cr2Mo等。
GB9948-2006（石油裂化用无缝钢管）。主要用于石油冶炼厂的锅炉、热交换器及其输送流体管道。其代表材质为20、12CrMo、1Cr5Mo、1Cr19Ni11Nb等。
GB18248-2000（气瓶用无缝钢管）。主要用于制作各种燃气、液压气瓶。其代表材质为37Mn、34Mn2V、35CrMo等。
GB/T17396-2007（液压支柱用热轧无缝钢管）。主要用于制作煤矿液压支架和缸、柱，以及其它液压缸、柱。其代表材质为20、45、27SiMn等。
GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）。主要用于柴油机喷射系统高压油管。其钢管一般为冷拔管，其代表材质为20A。
GB/T3639-2007（冷拔或冷轧精密无缝钢管）。主要用于机械结构、碳压设备用的、要求尺寸精度高、表面光洁度好的钢管。其代表材质20、45钢等。
GB/T3094-1999（冷拔无缝钢管异形钢管）。主要用于制作各种结构件和零件，其材质为优质碳素结构钢和低合金结构钢。
GB/T8713-1988（液压和气动筒用精密内径无缝钢管）。主要用于制作液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧无缝钢管。其代表材质为20、45钢等。
GB13296-2007（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）。主要用于化工企业的锅炉、过热器、热交换器、冷凝器、催化管等。用的耐高温、高压、耐腐蚀的钢管。其代表材质为0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等。
GB/T14975-2002（结构用不锈钢无缝钢管）。主要用于一般结构（宾馆、饭店装饰）和化工企业机械结构用的耐大气、酸腐蚀并具有一定强度的钢管。其代表材质为0-3Cr13、0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等。
GB/T14976-2002（流体输送用不锈钢无缝钢管）。主要用于输送腐蚀性介质的管道。代表材质为0Cr13、0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr17Ni12Mo2、0Cr18Ni12Mo2Ti等。
YB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）。主要用于制作汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管。其代表材质为45、45Mn2、40Cr、20CrNi3A等。
API SPEC5CT-1999（套管和油管规范），是美国石油学会（American Petreleum Instiute 简称"API"）编制并发布的在世界各地通用。其中： 套管：由地表面伸进钻井内，作为井壁衬的管子，其管子之间通过接箍连接。主要材质为J55、N80、P110等钢级，以及抗硫化氢腐蚀的C90、T95等钢级。其低钢级（J55、N80）可为焊接钢管。油管：由地表面插入套管内直至油层的管子，其管子之间通过接箍或整体连接。其作用于是抽油机将油层石油经油管输送到地面。主要材质为J55、N80、P110、以及抗硫化氢腐蚀的C90、T95等钢级。其低钢级（J55、N80）可为焊接钢管。
API SPEC 5L-2000（管线管规范），是美国石油学会编制并发布的，在世界各地通用。
管线管:是把轴出地面的油、气或水，通过管线管输送到石油和天然气工业企业。管线管包括无缝和焊接管两种，其管端有平端、带螺纹端和承口端;其连接方式为端头焊接、接箍连接、承插连接等。该管主要材质为B、X42、X56、X65、X70等钢级。
合金管（Alloy pipe）是无缝钢管的一种，其性能要比一般的无缝钢管高很多，因为这种钢管里面含Cr比较多，其耐高温、耐低温、耐腐蚀的性能是其他无缝钢管比不上的，所以合金管在石油、化工、电力、锅炉等行业的用途比较广泛。
合金管尺寸及允许偏差
用途分类
偏差等级
标准化外径允许偏差
D1
±1.5%，最小±0.75 mm
D2
±1.0%。最小±0.50 mm
D3
±0.75%．最小±0.30 mm
D4
±0.50%。最小±0.10 mm
合金管主要用于低中压锅炉（工作压力一般不大于5.88Mpa，工作温度在450℃以下）的受热面管子；用于高压锅炉（工作压力一般在9.8Mpa以上，工作温度在450℃～650℃之间）的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等.
高压合金管牌号：15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、10Cr9Mo1VNb、SA210A1、SA210C、SA213 T11、SA213 T12、SA213 T22、SA213 T23、SA213 T91、SA213 T92、ST45.8/Ⅲ、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910等.
合金管规格表
合金钢管尺寸规格表：
单位：Kg/m
​​​​​​​壁厚 外径
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
32
2.146
2.460
2.762
3.052
3.329
3.594
3.847
38
2.589
2.978
3.354
3.718
4.069
4.408
4.735
42
2.885
3.323
3.749
4.162
4.562
4.951
5.327
45
3.107
3.582
4.044
4.495
4.932
5.358
5.771
50
3.477
4.014
4.538
5.049
5.549
6.036
6.511
54
3.773
4.359
4.932
5.493
6.042
6.578
7.103
57
3.995
4.618
5.228
5.826
6.412
6.985
7.546
60
4.217
4.877
5.524
6.159
6.782
7.392
7.990
63.5
4.476
5.179
5.869
6.548
7.214
7.867
8.508
68
4.809
5.567
6.313
7.047
7.768
8.477
9.174
70
4.957
5.740
6.511
7.269
8.015
8.749
9.470
73
5.179
5.999
6.807
7.602
8.385
9.156
9.914
76
5.401
6.258
7.103
7.935
8.755
9.563
10.358
89
6.363
7.380
8.385
9.378
10.358
11.326
12.281
108
7.768
9.020
10.259
11.486
12.701
13.903
15.093
133
11.178
12.725
14.261
15.783
17.294
18.792
​159
13.422
15.290
17.146
18.989
20.821
22.639
​219
18.601
21.209
23.805
26.388
28.959
31.517
​273
23.262
26.536
29.797
33.046
36.283
39.508
​325
27.750
31.665
35.568
39.458
43.337
47.202
​355
38.897
43.158
47.406
51.641
​​​377
41.339
45.871
50.390
54.897
​​​426
46.777
51.913
57.036
62.147
​​​450
​​​​​​​480
​​​​​​​530
​​​​​​​630
​​​​​​​单位：Kg/m
​​​​​​​壁厚 外径
6.5
7
8
8.5
9
10
12
32
4.088
​​​​​​38
5.049
​​​​​​42
5.691
​​​​​​45
6.172
​​​​​​50
6.973
7.423
8.286
8.699
​​​54
7.614
8.114
9.075
9.538
​​​57
8.095
8.632
9.667
10.167
​​​60
8.576
9.149
10.259
10.796
​​​63.5
9.137
9.754
10.950
11.529
​​​68
9.858
10.530
11.838
12.473
​​​70
10.179
10.876
12.232
12.892
13.539
14.797
17.164
73
10.660
11.394
12.824
13.521
14.205
15.537
18.052
76
11.141
11.912
13.416
14.150
14.871
16.277
18.940
89
13.225
14.156
15.981
16.875
17.756
19.483
22.787
108
16.270
17.436
19.729
20.858
21.973
24.168
28.410
133
20.278
21.751
24.662
26.098
27.522
30.334
35.809
159
24.446
26.240
29.791
31.548
33.293
36.746
43.503
219
34.064
36.598
41.629
44.126
46.610
51.543
61.259
273
42.720
45.920
52.283
55.445
58.596
64.860
77.240
325
51.056
54.897
62.542
66.346
70.137
77.684
92.629
355
55.865
60.076
68.460
72.634
76.796
85.082
101.507
377
59.391
63.873
72.801
77.246
81.679
90.508
108.018
426
67.246
72.332
82.468
87.518
92.555
102.592
122.519
450
71.093
76.475
87.203
92.549
97.882
108.511
129.621
480
75.902
81.654
93.122
98.837
104.540
115.909
138.499
530
83.917
90.286
102.987
109.319
115.638
128.240
153.296
630
99.947
107.549
122.716
130.281
137.833
152.902
182
合金钢管主要用途是用于电厂，核电，高压锅炉等
最新大口径厚壁16Mn合金管规格表　 
规格
数量
规格
数量
规格
数量
规格
数量
规格
数量
规格
数量
406*16
12
457*32
20
508*80
20
530*22
10
660*80
20
820*55
56
406*17
14
457*35
25
508*90
20
530*25
20
660*90
20
820*60
52
406*18
14
457*40
20
508*100
20
530*28
15
660*100
20
820*70
54
406*19
14
457*45
25
530*16
30
610*30
20
660*150
20
820*80
50
406*20
14
457*50
15
530*17
20
610*32
10
710*20
30
820*90
65
406*22
14
457*55
20
530*18
20
610*35
10
710*22
15
820*100
62
406*25
18
457*60
20
530*19
20
610*40
10
710*25
20
820*150
61
406*28
20
457*65
15
530*20
30
610*45
10
710*28
15
820*200
63
406*30
25
457*70
20
530*22
20
610*50
20
710*30
20
864*40
75
406*32
25
457*80
20
530*25
30
610*55
15
710*32
15
864*55
78
406*35
25
457*90
25
530*28
30
610*60
15
710*35
15
864*60
79
406*40
25
457*100
20
530*30
20
610*65
10
710*40
20
864*70
81
406*45
50
480*16
50
530*32
30
610*70
60
710*45
20
864*80
89
406*50
28
480*17
15
530*35
20
610*80
10
710*50
20
864*90
85
406*55
25
480*18
15
530*40
20
610*90
10
710*55
15
864*100
25
406*60
20
480*19
30
530*45
20
610*100
15
710*60
25
864*150
36
406*65
25
480*20
20
530*50
20
610*150
15
710*65
30
864*200
23
406*70
20
480*22
20
530*55
25
630*18
15
710*70
60
900*60
68
406*80
25
480*25
20
530*60
25
630*19
15
710*80
30
900*70
23
406*90
20
480*28
20
530*65
60
630*20
10
710*90
30
900*80
35
426*16
25
480*30
25
530*70
30
630*22
25
710*100
54
900*90
39
426*17
25
480*32
15
530*80
60
630*25
15
710*150
50
900*100
69
426*18
20
480*35
15
530*90
30
630*28
15
720*25
65
900*150
80
合金钢管
合金钢管主要用途是用于电厂，核电，高压锅炉，高温过热器和再热器等高压高温的管道上及设备上，它是采用优质碳素钢，合金结构钢和不锈耐热钢做材质，经热轧（挤、扩）或冷轧（拔）而成。
合金钢管最大的优点
可以100%回收，符合环保、节能、节约资源的国家战略，国家政策鼓励扩大高压合金管的应用领域。目前我国合金管消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半，合金管使用领域扩大为行业发展提供更广阔的空间。根据中国特钢协会合金管分会专家组的研究，未来我国高压合金管长材的需求年均增长可达10-12%。
合金管与无缝管的关系与有区别
合金管是钢管按照生产用料（也就是材质）来定义的，顾名思义就是合金做的管子；而无缝管是钢管按照生产工艺（有缝无缝）来定义的，区别于无缝管的就是有缝管，包括直缝焊管和螺旋管。
合金管的材质大致有：16-50Mn、27SiMn、40Cr、12-42CrMo 16Mn 12Cr1MoV T91 27SiMn 30CrMo 15CrMo 20G Cr9Mo 10CrMo910 15Mo3 15CrMoV 35CrMoV 45CrMo 、15CrMoG、12CrMoV、45Cr、50Cr、45CrNiMo等
合金管标准
合金管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。合金钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，合金钢管是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用合金钢管制造环形零件，可提高材料利用率，简化制造工序，节约材料和加工工时，如滚动轴承套圈、千斤顶套等，当前已广泛用钢管来制造。合金钢管还是各种常规武器不可缺少的材料，枪管、炮筒等都要钢管来制造。合金钢管按横截面积形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下，圆面积最大，用圆形管可以输送更多的流体。此外，圆环截面在承受内部或外部径向压力时，受力较均匀，因此，绝大多数钢管是圆管。